Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-89 (Year: 2009, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: 39/2004.(IV.7.)GKM rendelettel módosított 8/2003.(II.19)GKM rendeletet.
Paragraph Index: 3182

b) ausztenites acélból, vörösrézbĘl vagy rézötvözetbĘl készült tartányokra hegesztéssel vagy keményforrasztással. 6.8.5.1.5 A tartányokat úgy kell kialakítani, és úgy kell a kocsi alvázára vagy a konténerkeretbe rögzíteni, hogy eleve kizárt legyen a teherviselĘ elemek olyan lehĦlése, amely ridegtörést okozhatna. A tartányokat rögzítĘ szerkezeti részeket is oly módon kell kialakítani, hogy szükséges mechanikai szilárdságuk még akkor is megmaradjon, ha a tartány a legkisebb megengedett üzemi hĘmérsékleten van. 2009/89. szám 6.8.5.2 Vizsgálati követelmények 6.8.5.2.1 Acéltartányok A tartányok gyártásához használt anyagoknak és a hegesztési varratoknak a legkisebb üzemi hĘmérsékleten, de legalább – 20 °C-on a fajlagos ütĘmunka szempontjából legalább a következĘ feltételeknek kell megfelelniük: – A vizsgálatot V bemetszésĦ próbatestekkel kell végezni. – Szerkezeti acél, finom szemcseszerkezetĦ acél, 5%-nál kevesebb Ni-tartalmú ferrites acélötvözet, 5…9% Ni-tartalmú ferrites acélötvözet és ausztenites króm-nikkel acél próbapálca esetén a legkisebb fajlagos ütĘmunkának (lásd 6.8.5.3.1 – 6.8.5.3.3) 34 J/cm2-nek kell lenni. A próbatest hossztengelyének a hengerlési irányra merĘlegesnek, a V alakú bemetszésnek a lemez felületére merĘlegesnek kell lennie (az ISO R148 szerint). (A szerkezeti acél próbapálca hossztengelye az érvényes ISO szabványok szerint a hengerlési iránnyal egybeeshet.) – Ausztenites acéloknál csak a hegesztési varratokat kell a fajlagos ütĘmunkavizsgálatnak alávetni. – A – 196 °C-nál kisebb üzemi hĘmérsékletek esetén a fajlagos ütĘmunka-vizsgálatot nem a legkisebb üzemi hĘmérsékleten, hanem –196 °C-on hajtják végre. 6.8.5.2.2 Alumínium- vagy alumíniumötvözet-tartányok A tartányok hegesztési varratainak meg kell felelniük az illetékes hatóság által elĘírt követelményeknek. 6.8.5.2.3 Réz vagy rézötvözet tartányok A fajlagos ütĘmunka kielégítĘ voltának meghatározásához nem szükséges vizsgálatot végezni. 6.8.5.3 A fajlagos ütĘmunka-vizsgálat 6.8.5.3.1 10 mm-nél vékonyabb, de legalább 5 mm vastag lemezeknél 10 mm x e mm keresztmetszetĦ próbatestet kell használni, ahol e a lemez vastagsága. Szükség esetén megengedett a 7,5 mmre vagy 5 mm-re történĘ megmunkálás. A legkisebb 34 J/cm2 értéknek minden esetben meg kell lennie. Megjegyzés: 5 mm-nél vékonyabb lemezeknél és hegesztési varrataiknál fajlagos ütĘmunkavizsgálatot nem kell végezni. 6.8.5.3.2

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a274a1e0472c7fbe462a4bf8a9c2199555dd3bd8/dokumentumok/74d0dd7dd55ac78908a431ae961725d3f134d2c8/letoltes